66G 
REVUE DES QUESTIONS SCIENTIFIQUES. 
fontes provenant de rainerais pauvres et de qualité fort ordinaire, tels 
que ceux des districts d'ilsele (Hanovre), du Luxembourg, de la Lorraine 
et du Cleveland. Cette méthode, qui a donc principalement pour objet 
la déphosphoration de la fonte, n’est qu’une modification du procédé 
Bessemer. Les matières siliceuses, qui formaient dans celui-ci le 
revêtement du convertisseur, sont remplacées dans celle-là par des 
briques basiques faites avec de la dolomie calcinée ; et, durant l'opé- 
ration, on additionne le bain de fonte d’une certaine proportion de 
chaux. 
Un grand nombre d’aciéries, parmi lesquelles nous citerons celles de 
Ruhrortet de Hoerde en Westphalie, celle d’Angleur (Liège), celles de 
Châtillon et Commentry (près Montluçon, France), et celle de Bolckow- 
V-aughan et C e ,à Middlesborough (Cleveland), se sont déjà mises à fabri- 
quer d’une manière courante, par le procède Thomas, des rails, des 
poutrelles, des cornières, des barres, etc.; et ces produits paraissent 
remplir parfaitement toutes les conditions imposées par les cahiers des 
charges les plus exigeants. Au reste ce procédé ne tardera probablement 
pas à subir des perfectionnements qui rendront son application plus 
facile et plus économique encore, et qui permettront de l'étendre à l’uti- 
lisation de toute espèce de fontes. 
Aux séances de décembre et de janvier dernier de la Société de l'in- 
dustrie minérale, M. Rollet a présenté à ce sujet une très intéressante 
communication. D’après lui, le principal obstacle au succès complet du 
procédé Thomas consiste dans la difficulté d’éliminer le soufre en quantité 
suffisante. Cette difficulté tient au peu de stabilité que possèdent les 
sulfates aux températures élevées où l’on opère, températures auxquelles 
le fer décompose d’ailleurs l’acide sulfureux. On note toutefois que le 
soufre est d’autant mieux éliminé de l’acier, que le sursoufflage final est 
plus prolongé et que le laitier renferme plus de chaux. Quoi qu’il en soit, 
les mauvais effets du soufre dans l’acier ne peuvent être contrebalancés 
que par une forte teneur en maganèse. 
Le but principal à atteindre dans la composition d’une fonte phospho- 
reuse à traiter au convertisseur basique est donc une très faible teneur 
en soufre. 
Un moyen d’obtenir une fonte peu sulfureuse consisterait à opérer 
dans le haut fourneau à une température élevée et avec un laitier fort 
calcareux . Mais cette méthode, qui augmenterait considérablement le 
prix de revient, ne serait pas toujours parfaitement efficace. Elle don- 
nerait lieu, en même temps qu'à l’élimination du soufre, à l’oxydation du 
phosphore nécessaire à la réussite de l’opération dans le convertisseur 
basique, ainsi qu’à la production d’une fonte tellement siliceuse que le 
déchet à l’affinage deviendrait trop considérable. 
